{ 3o : 



de croire que le minimum correspond à un alliage eutectique et le maxi- 

 mum à un composé défini Ni 2 Fe, partiellement dissocié. Ceci sous toutes 

 réserves. La courbe des transformations au chauffage montre en effet, 

 comme on le savait, un énorme hiatus vers 2.5 pour ioo de nickel. Il n'est 

 pas non plus certain que les deux branches AB, DC se coupent quelque 

 part : M. Guillaume a rencontré dans cette région un alliage qui ne se 

 transforme pas, même dans l'air liquide; au surplus, ni les expériences de 

 M. Dumont ni les miennes n'ont révélé jusqu'à présent l'existence d'une 

 branche de courbe horizontale au-dessous de zéro, comme le voudrait 

 l'hypothèse d'un eutectique. Je compte revoir cette question de plus près. 

 » Il est à remarquer que l'addition de fer au nickel relève le point de 

 transformation du nickel, tandis que l'addition de nickel au fer abaisse les 

 points de transformation du fer. Ce fait pourrait indiquer une différence de 

 signe dans les changements de volume qui accompagnent les transforma- 

 tions des deux métaux. C'est aussi ce que j'ai l'intention de rechercher. » 



CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur la décomposition de l'oxyde de carbone en présence 

 des oxydes métalliques. Note de M. O. Boudouard , présentée par 

 M. Troost. 



« Dans une précédente Note ('), j'ai indiqué les résultats que j'avais 

 obtenus en étudiant la décomposition de l'oxyde de carbone en présence 

 de l'oxyde de fer; j'ai étendu ces recherches aux oxydes de nickel et de 

 cobalt, à la même température de 445°- 



» I. Je résumerai dans les Tableaux ci-dessous les résultats numériques 

 auxquels je suis arrivé : 



i° Oxyde de nickel. 



Quantité 8 minutes. 60 minutes. 2 heures. 4 hl 5™- 



de nickel. CO*. CO. CO 2 . CO. CO 2 . CO. CO 2 . CO. 



er 

 O, l5 IOO » » » » » » » 



o,o5 90 ,9 9,1 100 » » » » » 



o,oo5 25,9 -4,1 88,4 n,6 96,3 3,7 100 » 



(') Comptes rendus, t. CXXVIII, p. 98. 



